425 
welche ihre Zufammenjegung auf Haarkies mit theilmeifer Subſti— 
tuirung des Nickels durch äquivalente Menge Eiſen zurücgeführt 
wird, weßwegen ich die Ergebniffe der Analyje in Nachitehendem 
mittheile. 
Das analyfirte Stück beiteht aus zwei ſcharf von einander 
gejonderten Partieen. 
Der eine Theil ähnelt feiner Farbe nach mehr einem Schwe— 
felfies als einem Kupferfies, ift mehrfach von ganz dünnen, wahr» 
icheinlich durch Verwitterung entjtandenen oxydiſchen Schnüren durch» 
zogen und beiteht der qualitativen Analyſe zufolge aus Schwefel, 
Kupfer, Eijen, Nidel, geringen engen Kiefelerde, Kalferde, Bitter 
erde, Kali, Natron und äußerſt unbedeutende Mengen Kobalt. 
Die quantitative Analyſe hat folgende Nejultate ergeben: 
1) Hygrofcopifche Feuchtigkeit. — 6,60458 Gr. des 
-Deinerals verloren beim Trocknen bei 1000 0,01285 Grm., alſo 
0,19 pCt. Waſſer. 
2) Unlöslicher Rückſtand. — Am vollſtändigſten löſte ſich 
das Mineral in rother rauchender Salpeterſäure, welche deswegen 
zur Aufſchließung benutzt wurde. Doch auch hierbei blieb ein ge— 
ringer unlöslicher Rückſtand, welcher theils aus Quarz, theils aus 
einer braunen leichten flockigen, theils aus einer fchweren ſchwarzen 
Subjtanz bejtand. Derjelbe betrug nach mehreren übereinftimmen- 
den Verſuchen im Mittel 1,66 pCt. 
In der erhaltenen Löſung wurde zuerft der Schwefel durch 
jalpeterfaure Baryterde, ſodann die Kiejelfänre durch Abdanıpfen 
zur Zrodne und Auflöſen in verdünnter Salzfäure bejtimmt. Hier— 
auf wurde aus der Löſung der Weihe nach) das Kupfer durch Schwe- 
felwafjerjtoff und das Eijen durch Fohlenfaure Baryterde abgeſchie— 
den und beide nach geeignetem Wicderauflöfen als Oryde gefällt 
und gewogen. Die Trennung des Niels von der Kalferde und 
Bittererde wurde nad Entfernung der Baryterde mittels Schwefelfäure 
duch Soda und Cyankalium bewirkt und das Nicdel aus falpeters 
ſaurer Löſung durch Kali bei Siedhite gefällt. Die Kalferde wurde 
aus einer befonderen Löſung, nad) Entfernung des Kupfers, des 
